( 3/,6 ) 



CHIMIE. — Sur la forme cristalline^ la chaleur spécifique et l atomicité du thoiium 

 Note tleM. L.-F. ]\ilso\, présentée par M. Bertlielot. 



« Dans une Note précédente, j'ai démontré les propriétés principales du 

 thorium métallique, préparé dans un vase de fer doux par le sodium et le 

 clilorure double de potassium et de thorium. Le microscope fait voir que 

 les petites lamelles minces, ayant l'éclat de l'argent, qui sont mêlées à la poudre 

 grisâtre dont se compose le métal, consistent en une infinité de petites 

 tables d'un aspect tout à fait hexagonal. Cependant, en soumettant ces 

 cristaux, si petits que leur diamètre n'excède pas o^^jiS, à une étude 

 fort délicate, M. Brogger a rénssi à constater qu'ils forment eu effet une 

 combinaison régulière entre l'octaèdre et le tétraèdre, fait d'aiilant plus inté- 

 ressant que le silicium cristallise sous la même forme et qu'il existerait ainsi 

 entre ces deux éléments une analogie remarquable. 



» La densité du métal qui se trouvait, après la réduction, dans les parties 

 supérieures de la cavité du creuset, et qui, à l'oxydation, absorba i i ,i pour 

 loo d'oxygène, était égale à 10,7824, tandis que celle du métal renfermé 

 dans le chlorure de sodium fondu dans des parties inférieures du creuset 

 égalait 1 1,00. J'ai supposé dès lors : 1° que la faible densité du premier était 

 due à la thorine qui y était mêlée, la densité de celle-ci étant égale à 10, 22 : 

 dans celte hypothèse, j'ai évalué la densité du thorium pur à 10,9178; 

 2° que le métal de densité 1 1,00 était peut-être a peu prés pur. Cependant, 

 l'analyse de ce dernier ayant donné 7g, 35 Th, 19, 85TliO^ et 0,84 Fe, ou 

 96,76Tli, 2,4oO et o,84Fe, et les deux préparations offrant aiîisi presque 

 la même composition, il est clair que la difïérence des densités dépend 

 seulement de ce que le métal scintillant, de densité 1 1, 00, était plus distinc- 

 tement cristallisé que le métal de densité 10,7824, qui était au contraire 

 tout à fait terne. 



» La densité du thorium métallique pur est donc 11, 280 pour le métal 

 distinctement cristallisé et 10,968 pour le métal terne; la moyenne est égale 

 à 1 1,099 ('^ densité Fe = 7, 7, ThO- = lo, 22). 



» Il suit de là : 1° que le volume atomique du thorium est égal à 20,94, 

 valeur qui s'approche de celle de Zr, Ce, La, Di, comme je l'ai fait re- 

 marcpier précédemment; 2° que la chaleur atomique de l'oxygène dans la 

 tliorine (') est égale à 4>o8, tandis que la même valeur pour les bioxydes 



(') La flialfiir siiccifiqiie tle .la ,llioriiic' ctaiU o,o5")i, au lieu de o,oj4H indique par 

 erieui'. 



